せ石川県生コンクリート工業組合セメントの圧縮強さ試験(1)練り混ぜ1水225gを乾いたはちに入れ、次にセメント450gをいれる。2速やかにミキサを低速でスタートさせて、30秒後に標準砂1350gを30秒間かけて入れる。3ミキサを高速にし、30秒間練り混ぜを続ける。次に90秒間練り混ぜを休止し、休止の最初の15秒間に匙でかき落とし又、鉢の底のモルタルをかき上げる。4休止が終ったら再び高速で始動させ60秒間練り混ぜる。練り混ぜが終ったら練り鉢をミキサから取り外し匙で10回程度かき混ぜる。(2)成形1モルタル供試体成形用型に添え枠をのせて、テーブルバイブレーターに固定しておく。2テーブルバイブレーターの振動時間は120±1秒とする。3モルタルは成形用型に2層に詰める。4振動終了後、テーブルバイブレーターに載せた成形用型を静かに外す。5モルタルの盛り上げを削りとり上面を平滑にし、24時間保管する。(3)脱型1型詰めを終わってから20時間から24時間の間に、供試体に印を付けて丁寧に成形用型から取り外し、水槽に入れて完全に水中に浸す。2脱型後の質量を測定した後で、20±1°Cで水中養生を行う。(4)曲げ強さ試験1標準水中養生より取り出し、表面の水分を拭き取り、水切り質量を測定する。2曲げ試験用治具にセットし耐圧試験機の加圧板上中央に置く。供試体は試験直前まで水に浸して、乾燥を防がねばならない。曲げ試験後圧縮試験まで時間が有る場合は、注意を要する。3ワンタッチつまみ弁を中立の位置より加圧の位置へ除々に上げ供試体に衝撃を与えないように一様な速度で荷重を加える(注1)。加圧速度は毎秒50±10Nとする。4供試体が破壊するまでに試験機が示す最大荷重を有効数字3桁まで読む。5曲げ試験によって得られた6折片について圧縮強さ試験を行う。上記曲げ試験操作1~5と同様である。加圧速度は、毎秒2400±200Nとする。1種1材齢6本の供試体について試験を行う。最大荷重(Pb)の読み取りは、有効数字4桁までとする。